(395 ) 



» Celte proportion de magnésiiiin répon^ seulement au tiers du poids 

 du métal nécessaire pour enlever tout l'oxygène de l'acide. La réaction va 

 donc se faire en présence d'nn grand excès d'anhyilride borique. Le mé- 

 lange tassé dans un creuset de terre n" 14 est placé dans un fourneau Pe- 

 rot porté préalablement au rouge vif. Apr^s quatre à cinq minutes, la 

 réaction se produit et elle est accompagnée d'un grand dégagement de 

 chaleur, car le creuset atteint le rouge blanc. Lorsque l'acide borique est 

 bien privé d'eau, on n'entend pas de bruissement. On laisse encore dix 

 minutes au feu, puis l'on retire le creuset, toujours muni de son couvercle, 

 et, après refroidissement, on trouve à l'inlérteur un culot qui souvent peut 

 se détacher avec facilité. 



» En brisant le culot, on voit, sur la parte extérieure, une coloration 

 noire, peu épaisse, tandis que toute la partie (entrale plus ou moins caver- 

 neuse, possède une couleur marron; toute la masse est imprégnée de cris- 

 taux blancs de borate de magnésie. On sépars avec soin toute cette partie 

 marron, on la fait bouillir avec un grand ex;ès d'eau et d'acide chlorhy- 

 drique pur jusqu'à épuisement d'acide boriqoe. Enfin elle est reprise six 

 fois par l'acide chlorhydrique pur bouillant. ?,hacun de ces traitements à 

 l'acide dure une journée. Le résidu est lave à l'eau distillée, repris par 

 une solution bouillante de potasse alcooliqie à lo pour loo, et reprisa 

 nouveau par l'eau distillée. Enfin, après décai tation, il est traité par l'acide 

 fluorhydrique à 5o pour loo. Ce dernier traitement se fait dans un alambic 

 de platine, muni d'un réfrigérant à reflux, à là température de l'ébullition 

 de l'acide et pendant dix heures. La matière, javée à l'eau par décantation 

 jusqu'à ce qu'il n'y ait plus de réaction acide,! est étendue ensuite sur des 

 plaques poreuses de biscuit et séchée dans le yide en présence d'un grand 

 excès d'acide phosphorique. 



» On obtient ainsi une poudre marron très ténue, ne contenant ni eau, 

 ni hydrogène, ni acide borique; elle est inaltérable à l'air; son rendement, 

 par rapport au magnésium employé, est environ de 42 pour 100 et, à l'ana- 

 lyse, elle nous a fourni les chiffres suivants : 



N° 1. 



Bore 93,97 



Magnésium 3 , 76 



Insoluble i , 60 



99142 



99>73 



99.46 



» La petite quantité de magnésium que l'on rencontre encore dans cette 



